658 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



avons mis en contact, avec le métal liquide, des fragments assez gros de 

 silicium. Ces derniers avaient été fondus, au préalable, au four éleclri(|ue. 

 Ce silicium était préparé d'après le procédé de Wœhler, modifié par 

 M. Vigouroux. 



» Pour atteindre la saturation complète du métal liquide par le silicium 

 uu morceau de plusieurs cenlimèlres cubes de ce métalloïde était retenu 

 au fond du creuset par le cylindre de porcelaine qui renfermait le couple 

 pyromélrique. Les autres fragments flottaient à la surface du métal fondu ('). 



» Les métaux que nous avons em[)loyés avaient été préparés avec soin 

 et étaient d'une pureté aussi grande que possible. 



» Nous devions éviter surtout la présence de fer et, en général, de 

 traces de métaux pouvant donner des siliciures. Les creusets étaient 

 chauffés dans un (our à résistance électrique qui permettait de maintenir la 

 température ccmstante et qui, de plu-i, enloiu'ait notre appareil d'une 

 atmosphère réductrice. Cette précau lion permet d'éviter l'oxydation super- 

 ficielle du silicium. 



» Nous avons reconnu, tout d'abord, par une série d'expériences préli- 

 minaires, que le ])lomb, après 2 heures de chauffe, à une température 

 couhtante, était bien saturé de silicium. En donnant à l'expérience une 

 durée plus longue, la quantité de métalloïde en solution n'augmentait 

 pas. Le zinc se sature plus rapidement que le plomb. 



» Dans nos expériences, nous avons maintenu ces deux métaux au 

 contact du silicium à une température constante pendant 3 heures. Les 

 creusets ont été ensuite sortis du four et le métal liquide quMs contenaient, 

 séparé des fragments soliiles de silicium, a été versé rapidement dans de 

 l'eau froide. 



» I** Solubilité du silicium dans le plomb. — Pour rechercher la quantité 

 de silicium prise par ce métal, nous avons dissous un poids déterminé 

 de plomb dans l'acide azotique étendu. Le silicium restait sous forme de 

 cristaux inaltaqués. Ces cristaux sont jetés sur un fdtre disposé sur un 

 entonnoir en ebonite, puis ds sont traités par l'acide fluorliydrique chaud, 

 pour dissoudre une très petite quantité de scorie sdiciée que le métal ren- 



(') Lorsque nous vouions fondre des cristaux de silicium, à la lenipéralure de iôdo", 

 nous ajoutons à ce métalfoïde un très petit morceau de sodium dont ia vapeur empê- 

 chera ciiaque criilal de s'oxjder et de s'entourer d'une petite couclie de silice, l'our 

 éviter Toxydalion superficielle du silicium solide avant qu'il ne soit entouré de mêlai 

 liquide, nous avons parfois utilisé cet artifice. 



